60 Karsten 



Im Schachtofen , niit Kohlen geschichtet , läfst sich dies weifse 

 Roheisen vor dem Gehläse nicht ohne grofsen Gewichts - Verlust nieder- 

 schmelzen, und die wirklich geschmolzene Masse hesitzt alle Eigenschaf- 

 ten des zum Schmelzen angewendeten weifsen Roheisens. — Wird das 

 weifse Roheisen auf dem Heerde des Flammofens in starker und rasch er- 

 folgender Hitze zum Schmelzen gebracht, so behält es seine Eigenschaf- 

 ten ; wird es aber in dieser Hitze sehr lange erhalten, so verdunkelt sich 

 die Farbe und es treten Weichheit und Geschmeidigkeit der Masse nach 

 dem Erkalten immer bemerkbarer hervor, so wie die Härte und die Sprö- 

 digkeit durch schnelleres Erstarren alsdann immer mehr abnehmen. 



Das hei einem übersetzten Gange des Hohenofens dargestellte weifse 

 Roheisen, verhält sich, beim Umsehmelzen in Tiegeln, eben so wie das 

 weifse Roheisen, welches durch plötzliches Erstarren des grauen Rohei- 

 sens von einem hitzigen Gange des Holzkohlenhohenofens, erhalten wor- 

 den ist. Es bildet nemlich , beim langsamen Erkalten , einen grauen, 

 weichen und geschmeidigen Regulus mit feinkörnigem Gefüge und än- 

 dert sich, durch schnellen Übergang aus dem flüssigen in den festen 

 Zustand , nicht so leicht in weifses Roheisen um , als das uingeschmol- 

 zene weifse Roheisen, welches bei einem nicht übersetzten Gange des 

 Ofens erhalten wird. 



Die Schlüsse welche sich aus diesen Erscheinungen beim Erstar- 

 ren des geschmolzenen kohlehaltigen Eisens ziehen lassen , liegen noch 

 deutlicher vor Augen , als die Folgerungen zu welchen die Erscheinun- 

 gen beim Glühen führen mufsien. Das geschmolzene und noch flüssige 

 kohlehaltige Eisen stellt eine Masse dar, in welcher sich das Kohlenme- 

 tall , ohne ein bestimmtes Mischungsverhälmifs zu beobachten, in dem 

 metallischen Eisen aufgelösei befindet. Bei einem schnellen Erstarren 

 können sich Verbindungen mit bestimmten Mischungsverhältnissen nicht 

 ausbilden, und die ganze Masse erkaltet zu einem weifsen, harten und 

 spröden Körper. Je reicher das Eisen an Kohle ist, desto weniger läfst 

 sich das schnelle Erstarren verhindern und desto weifser , härter und 

 spröder zeigt sich die erstarrte Masse. Je geringer der Koblegehalt, 

 desto mehr wird das Erstarren verzögert und es tritt nun fast dieselbe 

 Erscheinung ein , welche das durch möglichst langsame Temperaturver- 

 minderung aufgehaltene Erstarren hervorbringt. Diese Erscheinung be- 



